22 ANDRÉE, SV. BYGGNADSMATETllALEaS VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA. 



temligen regelbundet, och liar för de vanligaste kalkstens- 

 arterna värdet 1,7 5. 



Lommacement har blifvit undersökt, dels ensamt och 

 dels upplaudadt med 2 vigtsdclar sand för 1 vigtsdel cement. 

 Ledningsförmågan synes derigenom ökas betydligt. Möjligt 

 är dock, att värdet å c för det rena cementet är något låg; 

 ty oaktadt många försök blifvit gjorda, har det dock icke 

 lyckats mig, att af Lommacement erhålla skifvor af en kon- 

 sistens, som var jemförlig med Portlands-cementets, utan vi- 

 sade de sig städse lösa och krossades vanligen mer eller 

 mindre, när de fastklämdes mellan metallskifvorua. 



Gjuthusmassan, som undersöktes, bestod af kalk och sand 

 i vigtsproportionerna 1 : 5,6. Fackmän uppgifva, att ugefär- 

 liga proportionen 1 : 8 ofta begagnas, men skifvorna af sådan 

 massa hade så ringa hållfasthet, att de samtliga krossades, 

 då de skulle insättas för att undersökas. Vid jemförelse med 

 det vanliga murbruket, der proportionen är 1:2 ä 1:3, 

 synes det dock, som vore dylika blandningar, äfven då de 

 äro mycket olika proportionerade, likväl af någorlunda samma 

 ledninwsförmåsa nemlis-en 0,63, hvilket värde derför torde 

 vara fullt användbart vid praktiska beräkningar. 



Slaggtegelskifvorna voro tagna ur teglens inre partier, 

 dels derför att de då bättre representerade teglets hufvud- 

 massa, och dels derför att materialets vtterliga skörhet samt 

 den glasartade ytans stora hårdhet trotsade alla försök att 

 bearbeta stycken, som samtidigt innehöllo partier af teglets 

 inre och yttre delar. 



Skifvorna af cement, murbruk och dyl. ämnen erhöllos 

 genom massans gjutning i en låg, med en lös metallbotten 

 försedd, cylindrisk messingsform, tudelad längs tvenne diamc- 

 trala ffencratricer. Genom en sådan auordninsf blef det lätt 

 att, sedan hon tillräckligt hårdnat, uttaga skifvan ur formen 

 utan att skada henne. 



Undersökningarna af glasets ledningsförmåga skedde på 

 samma sätt som ofvannämde försök, men då glasets ringa 

 tjocklek gjorde det olämpligt, att af detsamma begagna blott 

 en onda skifva, så lades flera stycken på hvarandra, sedan de 

 förut blifvit öfverklädda med stanniol på båda sidorna. Hela 

 packen sammanpressades derefter innan bindemedlet ännu 

 hunnit torka, hvarigenom åstadkoms den noggrnnnaste anslut- 

 ning vid alla beröringsytorna. Följande bestämningar gjordes : 



